( 1229 ) 



du ter ot de l'acier ne seraient pas ex|ili(|uées par des modifications ther- 

 miques. 



» Il fallait, pour résoudre la question, mesurer la chaleur dégagée, dans 

 une même réaction, par le même métal sous des états physiques différents. 



» La réaction que nous avons choisie est la dissolution du fer dans le 

 chlorure double de cuivre et d'ammonium exactement neutralisée; cette 

 dissolution se fait en quelques minutes, pourvu que le métal soit trèsfine- 

 ment divisé et ne laisse, à part le carbone hydraté, aucun résidu solide 

 qui puisse arrêter l'attaque sans que l'observateur en soit averti. On pou- 

 vait craindre cependant l'oxydation à l'air du chlorure cuivreux formé; 

 mais nous avons vérifié que cette cause d'erreur était négligeable dans les 

 conditions des expériences. 



» Quatre échantillons représentant les termes principaux de la série 

 des produits industriels furent choisis comme types et subirent les prépa- 

 rations convenables : 



Caibone. 



1 . Acier fondu extra-iloux à 0,17 



2. » de dureté moyenne o ,54 



3. » pour outillage ' » '7 



h. Fonte blanclie de Suède ... 4 > ' o 



» Chacun de ces échantillons devait être essayé recuit, écroui et trempé. 

 Seul, len" 1, qui ne durcit pas notablement par la trempe, n'a pas été trempé; 

 la fonte n'a subi que la trempe en coquille; les recuits ont été fait au rouge, 

 dans un courant d'hydrogène, sur la limaille tamisée provenant des 

 barreaux écrouis. 



» Pour les expériences calorimétriques, nous nous sommes servi du 

 calorimètre à eau de M. Berthelot et d'un agitateur spécial qui permettait 

 de brassera la fois le liquide et la poudre métallique. 



» Les élévations de températures observées, toutes corrections faites, 

 sont réunies dans le Tableau I; les chiffres, dont chacun est la moyenne 

 de deux essais concordants, se rapportent à if^', 5oo de métal dissous dans 

 Soo'^'^ d'une solution de chlorine double de cuivre et d'ammonium saturé 

 à 9° (densité : i,i684); ils ont été diminués de l'élévation de température 

 due à la redissolution du cuivre d'abord précipité et correspondent, par 

 conséquent, au déplacement simple 



CuCl-+ Fe = FeCP + Cu. 



